332 August. Gramann. 



Titer titriert. Nur das Pulver von der Heimspitze ergab einen 

 Gehalt von 0,439 7o F^oOg. Dieser würde beim Glühen im Wasser- 

 stoffstrom einen Gewichtsverlust von 0,132 "/o verursacht haben; 

 gefunden wurde ein solcher von 0,110 %• 



Nach dem Behandeln mit H.^SO^ war die Graufärbung des 

 Pulvers verschwunden und hatte beim Andalusit von der Heim- 

 spitze genau derselben Nuance von violett Platz gemacht, wie sie 

 das Pulver vom Scaletta zeigte. 



Um zu zeigen, dass die Färbung des Andalusites nicht etwa 

 auf einer durch die erwähnten Prozesse nicht beeinflussbaren Form 

 des Eisens beruhe, wurde eine abgewogene Menge Andalusitpulver 

 von den beiden gleichen Fundorten im Platintiegel mit einer auf 

 ihre Reinheit geprüften, abgemessenen Menge HFl -f- H2SO4 zur 

 Trockene eingedampft. Dies wurde 3—4 mal wiederholt, bis eine 

 vollständige Zersetzung des Pulvers eingetreten war. Die Platin- 

 tiegel befanden sich neben einem Tiegel, der nichts als genau die- 

 selbe Menge Reagenzien ohne Andalusitpulver enthielt, in einer 

 kleinen durch ein Paraffinbad auf etwa 150" erwärmten Bleikiste, 

 durch welche gereinigte CO.2 hindurchgeleitet wurde. Der schliess- 

 liche Rückstand wurde mit verdünnter H.^SO^ und Zn reduziert, der 

 leere Tiegel mit der gleichen Menge HoSO^ und Zn versetzt und 

 alle drei Tiegel mit 1 : 100 Kaliumpermanganatlösung titriert. Die 

 beim blinden Versuche absorbierte Menge Permanganat wurde von 

 der durch die Pulver absorbierten Menge abgezogen, als Eisen- 

 gehalt, der den angewandten Reagenzien zuzuschreiben war. Beim 

 Scalettapulver ergab sich absolut kein Eisengehalt, beim Heim- 

 spitzenpulver hingegen ein solcher von 0,5278 °/o Fe^Og. Dadurch 

 scheint es vollständig erwiesen, dass der Eisengehalt an der Rot- 

 violettfärbung der Andalusite keinen Anteil hat. Höchstens könnten 

 Eiseneinschlüsse speziell die Dunkelfärbung mancher schwarz-vio- 

 letter Andalusite erzeugen. 



Die Farbe der Andalusite ist ferner sehr beständig 

 gegen Säuren. Während der Andalusit schon nach einmaligem 

 Eindampfen mit konzentrierter HFl -t- H2SO4 zur Trockene fast 

 vollständig zersetzt wurde, verschwand die Färbung erst nach dem 

 3.-4. Eindampfen vollständig. Wieder ein Grund mehr für die 

 Wahrscheinlichkeit einer Färbung durch Titan, da ja die natür- 



